에스테르화 반응기 에 테레프탈산 ( TPA , 삼성 석유 화학 ) 396 . 5 g 및 에틸렌 글리콜 ( EG ) 166 . 0 g 을 넣 고 , 질소 가스 를 이용 하 여 1 . 5 기압 으로 가압 하 여 중합도 가 10 이 하인 올리고머 상태 의 비스 하이드 록 시에 틸렌 테레프탈 레이트 ( BHET ) 를 제조 하 고 , 실시 예 1 에서 제조 된 에스테르 화 된 설퍼 네이트 이소 프탈 레이트 글리콜 에스터 ( SIGE ) 용액 속 에 디 메틸 설퍼 이소 프탈 레이트 ( DMSIP ) 의 함량 이 테레프탈산 ( TPA ) 투입 몰 에 대하 여 , 4 . 0 몰 % 투입 하 고 , 폴리 알킬 글리콜 ( PAG ) 인 분자량 4 , 000 인 폴리에틸렌글리콜 ( PEG ) 은 상기 제조 된 비스 하이드 록 시에 틸렌 테레프탈 레이트 ( BHET ) 에 대하 여 4 . 5 중량 % 가 되 도록 하 여 , 상기 BHET 가 존재 하 는 중축합 반응기 에 투입 하 여 교반 하 였 다 . 열 안정제 인 인산 을 0 . 30 중량 %, 산화 방지 제 ( Iganox , CIBA 케이 칼 제조 ) 0 . 1 중량 %, 촉매 인 안티몬 0 . 15 중량 % 투입 하 고 , 방사 작업 성 향상 을 높이 는 입자 인 이산화 티탄 0 . 10 중량 % 투입 한 다음 , 진공 펌프 를 이용 하 여 60 분 동안 에 1 . 0 torr 이 하 도달 하 도록 하 여 반응 시켰 다 . 이때 고유 점도 는 0 . 789 , DEG 는 2 . 3 중량 % 였 다 . 분 석실 에서 , 제조 된 코 폴리에스테르 수지 의 개질 제 함량 을 핵자기 공명 분석 ( NMR ) 으로 분석 하 였으며 , 미니 용융 방사기 에서 팩 압 측정 과 섬유상 을 제조 하 여 감량 률 을 측정 하 였 다 .